SÉANCI' I>ll 2 1 l'ÉVRIER IQÎI. 4/|5 



CHIMIE PHYSIQUE. — Stir la résix/ii/irc é/rrfritfur des aciers au /iic/,f/. 

 \oW de M. A. PoKTEviN, présentée par M. If. Le t^lialelici'. 



Nous avons donné, en 190^ ( ' ), des valeurs de la résistivité d'nne séiie 

 d'aciers au nickel conlenanl de o, 1 à o,H pour 100 de carbone et de 2 à 

 3o pour 100 de nickel ; postérieurement, \1. O. l^oudouard (") a publié les 

 résultats de mesures analogues faites sur la même série d'aciers. Dans l'en- 

 semble, il y a concordance 1res satisfaisante entre les données numériques 

 obtenues; cependant on relève des écarts énormes, atteignant de 20 à 

 4o pour 100 de la valeur la plus faible, [lour certains aciers cont(^nant de 

 7 à i5 pour 100 de nickel. 



Ce désaccord semble être dû à des différences de traitement thermique. 

 M. O. Boudouard n'indiquant pas les conditions du recuit subi par ses 

 échantillons, il devenait indispensable, en vue d'élucider la cause de ces 

 divergences, de préciser par de nouvelles expériences l'influence des condi- 

 tions de recuit, notamment de la lenteur de refroidissement, sur la résisti- 

 vité de ces aciers. 



Dans ce but, on a soumis une série d'aciers au nickel à deux traitemenis 

 qui seraient désignés tous deux sous le nom de recuit dans la pratique 

 industrielle: l'un, correspondant à des conditions courantes et consistant 

 en un chauffage vers lono" suivi d'un refroidissement d'une durée totale de 

 4 à 5 heures ; l'autre, correspondant à des conditions volontairement exagé- 

 rées, consistant en un chauffage vers i3oo" suivi d'un refroidissement d'une 

 durée totale d'environ 3 jours. Nous désignerons ces deux traitements sous 

 les noms de recuit avec refroidissement lent et très lent. 



La comparaison des résistivités obtenues sur une même éprouvette après 

 ces deux traitements n'accuse que des écarts nuls ou de l'ordre des erreurs 

 expérimentales pour les aciers à très basse teneur en carbone, mais fait res- 

 sortir des différences considérables pour les aciers contenant de o,3 à 

 0,8 pour 100 de carbone et 7 à i5 pour 100 de nickel. 



Voici quelques exemples des résultais obtenus : 



(') Iron and Sieel Instiliile, Carnegie Scholnrship Memnirs. i. 1 , igog. p. 

 Rev. Met., l. 6, 1909, p. i3o4. 

 (-) Jiet'. Mél., t. 9, 191a, p. 294. 



